284 LITTERATUR. 



betraut. Das Resultat aeiner diesbezüglichen Ai*beíten ist eben die vorliegende 

 Schrift. 



\. Ariüivonit von Felső-Bánya. Die Krystalle dieses Autimouits siud mit 

 einer gelblichen Kruste überzogen, welche sich aus Zinkíulfid bestehend erwies. 

 Das specifische Gewicht des sorgfaltig ausgesucbten reineu Materiales ist, mit 

 1,401 g Substanz bei 21°C bestimmt 4,(;31 : mit l,5(il g bei 19°C hingegeu 

 4,653, daber der Mittelwertb dieser zwei Bestimmimgeu 4,642 betrágt. Die quan- 

 titative Analyse wiirde in zwei Partién ausgeführt, wobei 0,493 g Substanz zm.* 

 Bestimmung des Scbwefels und Eisens, 0,133 g hingegen zur Eruirung des 

 Antimongebaltes dienten. Die Zusammensetzung des Minerales, entsprecliend der 

 SbgSg Formel ist die folgende : 



Man vergleicbe S. 258 (172) des magy. Textes uuter [1]. 



2. Antimonít von Magxrko. Dieses Mineral ist der)) und von grauer Farbe, 

 entbált viele winzige, oft sehr scbön ausgebildete Quarzkrystalle als Einschlüsse. 

 Specifisches Gewicht bei 20XÍ mit 1,396 g Substanz 4,559; bei 18,5'C mit 

 1, '.)(■» 1 g 4,55.^ bei IS^C mit 1,658 g 4,539, so dass das Mittel dieser drei Bestim- 

 mungen 4,550 betriigt. 



Nach der qualitativen Untersuchung siud in diesem Autimonit Antimon, 

 Schwefel, Blei, Kupfer, Eisen und Quarz vorhanden. Yerfasser hat mit 0,488 g Sub- 

 stanz den Schwefel-, Quarz-, Blei-, Antimon- und Eisengehalt, und mit 0,494 g 

 den Kupfergehalt bestimmt. 



Man vergleicbe S. 258—9 (172—3) d. magy. Textes unter [2]. 



3. Tctradynní von Zsiipkó. Sehr weiche, beim Drücken sich sehi* leicht 

 zerblattei'nde Krystalle, welche Bismuth, Tellur, Schwefel und in Spuren Eisen 

 enthalten. Specifisches Gewicht bei 22°C mit 1,216 g Substanz 7,577 ; mit 1,135 g 

 7,596 ; mit 1,231 g 7,563 ; mit 1,216 g 7,587, alsó im Mittel 7,581. 



Zur Analyse verwendete Yerfasser 0,487 g Matériái und erhielt das folgende 

 Resultat, verglichen mit den nach der Formel 2 Bij Tej 4- Bi, Sg berechneten 

 Werthen : 



Man vergleicbe S. 259 (173) d. magy. Textes" uuter [3]. 



[Nyomok = Spuren ; oldhatatlan maradék = Unlöslicher Eückstand.] 



4. Heftslt von Botes. Sehr weiche tafelförmige Krystalle, welche Silber. Tellur, 

 Gold, Eisenspuren enthalten ; das Vorkommen von Selen konnte nicht sicher con- 

 statirt werden. Specifisches Gewichtbei 19^0 mit 0,721 g Substanz 8,410, bei 20°C 

 mit 0,719 g 8,376, mit 0,719 g 8,385, das Mittel ist daher 8,390. 



Die mit 0,.503 g Substanz ermittelte Zusammensetzung, zusammengestollt 

 mit den berechneten Werthen der Formel (Ag, Au)^ Te ist wie folgt : 

 Man vergleicbe S. 259 (173) des magy. Textes unter [4], 



5. Tellur von Faczehayu. a) Arllerrs Vorkonunen. Das Matériái war mit 

 Quarz und Pyrit derartig verwachsen, dass reines Matériái nicht erhalten werden 

 konnte. Das Eesultat der Analyse ist : 



Man vergleicbe S. 259 (173) des magy. Textes unter [51. 



b) Nrnps Vorkoinnirn. Abgerundete Krystalle, welche Tellur, Selen-Spuren, 

 Gold, Eisen, Kupfer und Quarz enthalten. Specifisches Gewicht bei 23,4^'C mit 



[104J 



